SUR LES KAOLINS. 2q3 



nière h diminuer la fusibilité, tantôt en introduisant dans les nou- 

 velles pâtes de la poudre des pièces déjà cuites, tantôt en employant 

 du quarz broyé au lieu de silice précipitée, ont donné à peu près les 

 mêmes résultats, c'est-à-dire toujours une pâte ayant une fusibilité 

 beaucoup supérieure à celle que présente la porcelaine exposée à la 

 plus haute température o 



S VI. 



Il résultait de ces expériences, que des éléments de même nature, 

 combinés dans les mêmes proportions, donnaient un composé bien 

 plus fusible lorsqu'on les présentait isolés que quand ils formaient 

 déjà des combinaisons, et qu'il n'était pas indifférent, sous ce rap- 

 port, de mêler ensemble de la silice, de l'alumine et même une fritte 

 de potasse , ou bien des silicates d'alumine et de potasse , déjà tous 

 formés. 



D'après ces considérations, nous avons renoncé à faire de la por- 

 celaine par la réunion immédiate de ses éléments isolés ; mais nous 

 avons voulu savoir si on pourrait arriver à faire cette belle poterie 

 en prenant ses éléments déjà combinés, dans d'autres matières ter- 

 reuses que le kaolin. 



§ VII. 



Nous avons d'abord pris l'argile comme le corps qui s'approchait 

 le plus du kaolin, devant nous contenter de regarder comme porce- 

 laine la pâte qui, cuite à haute température, aurait la densité, la 

 solidité, l'infusibilité et la translucidité qui caractérisent cette sorte 

 de poterie, mais sans y exiger la blancheur, qui n'est qu'ime qualité 

 secondaire. 



